铜氨纤维

铜氨纤维属于再生纤维素纤维。它是以棉花中棉籽上的短绒等天然纤维素为原料，用氢氧化铜或碱性铜盐的浓氨溶液溶解配制纺丝溶液，纺丝溶液经过滤脱泡等处理后，通过固化再生出水合纤维，经洗涤、去铜、上油、干燥等一系列操作得到的易降解生态纤维。它是粘胶纤维的有力竞争产品。

 性能及特性 
+ 基本信息 中文名  英文名  商品名 类别  特性  铜氨纤维  Cuprammonium Rayon  宾霸（Bemberg）Cupro  人造再生纤维素  手感柔软，光鲜易染，导湿透气

铜氨纤维没有利用化学原料反应制备，故废弃物易降解，燃烧也无有毒气体，释放具有环保性能。吸湿透气性能良好，所加工服饰可产生避免闷热等不舒适感，与人体接触不产生不良反应，同时具有防虫防腐特性，有利健康。

+ 性能概览表 机械性质  纤维密度  吸湿性  染色性  化学稳定性  热学性质  电学性质 光学性质 干强20.1~21.2cN/tex湿强10.6~11.5cN/tex  1.50~1.52g/cm3  12%~13%（通常大气条件）  染色性良好、色谱全 被热稀酸、冷浓酸、强碱及铜氨溶液溶解遇稀碱微损，一般不溶于有机溶剂   易燃180℃枯焦 电阻较低，抗静电能力强 耐光性与棉纤维相近

铜氨纤维截面近圆，无皮芯结构，纤维耐受高度拉伸，所制得的单丝一般较细，通常在1.33dtex（1.2旦）以下，最细可达0.44dtex（0.4旦）。因此织得面料手感柔软，光泽柔和，有真丝感。铜氨纤维的干强与粘胶纤维接近，但湿强高于粘胶纤维，耐磨性也优于粘胶纤维。thumb|铜氨纤维织物
+ 铜氨纤维与其他纤维物理性能对照 项目 铜氨纤维 粘胶纤维 棉 竹纤维 细度/dtex 1.5  1.5  /  1.5  长度/mm 38.00  38.00  30.5  38.00  干态强度/cN/DTEX 2.74  2.30  2.27  4.41 湿态强度/cN/DTEX 1.81  1.49  2.83  3.90 干态伸长率/% 15.87  14.87  8.23  19.8 湿态伸长率/% 25.97  22.41  13.07  22.4 回潮率/% 11.2  11.8  8.5  11.8 密度/g/cm3 1.5  1.5  1.54  1.34 质量比电阻/Lg(Ω·g/cm3) 8.0  8.2  /  8.8

 实验室制法 

 实验室制备方法 
 配置5%的硫酸铜溶液，置于烧杯，再向其中加入10%氢氧化钠
 溶液直至沉淀完全，静置片刻弃去上清液。
 用浓氨水溶解氢氧化铜沉淀以获得高浓度铜氨溶液。
 转移30mL所得铜氨溶液于烧杯中，加入脱脂棉（短绒），持续搅拌直至形成粘稠溶液后，用注射器（20mL或50mL）吸出。
 将注射器中溶液注入稀盐酸（或稀硫酸）中，具体操作为：装上针头，将针头插入烧杯中的酸溶液，边挤压针边便轻轻抖动。取出生成物，用水洗涤，即可得到铜氨纤维粗制品。

 化学方程式 
 Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2
 2(C6H10O5)n + n[Cu(NH3)4](OH)2 → {(C6H9O5)2[Cu(NH3)4]}n + 2nH2O
 {(C6H9O5)2[Cu(NH3)4]}n + 3nH2SO4 → 2(C6H10O5)n + nCuSO4 + 2n(NH4)2SO4

 应用 

 一般应用 
铜氨纤维属于高级织物原料，常与羊毛、合成纤维等混纺，做高档针织物，比如内衣、女用袜子、女装衬衣、风衣、裤料、外套等。
 误解 
铜氨纤维制成的面膜是面膜中材质上佳品。通常市面上所谓“蚕丝面膜”大多由铜氨纤维织成，铜氨纤维属于再生纤维，而再生纤维的发明受蚕吐丝重构启发，故冠以“蚕丝”称号。

 参考文献 

Category:纤维
Category:人造纖維
Category:再生纤维